( 175) 

 de la fonte ordinaire. Avec la pince thermo-électrique de M. Lechàtelier, 

 lions avons trouvé que son point de fusion était voisin de io5o°. 



» Si la teneur en bore atteint i5 pour loo, la fusion devient beaucoup 

 plus difficile, le culol présente une cassure conchoïde et la cristallisation 

 est confuse. Dans un bon feu de coke ou même dans un four chauffé avec 

 du charbon de cornue, on ne fond qu'avec difficulté le mélange à 

 20 pour 100 de bore; il vaut mieux, dans ces conditions, utiliser le four 

 électrique. 



» On peut obtenir aussi une fonte borée au four électrique en chauffant, 

 dans un creuset de charbon brasqué avec du bore, des morceaux de fer 

 doux de bonne qualité. La réaction peut alors se produire sur des masses 

 plus grandes et avec un courant de 3oo ampères et G5 volts, la chauffe ne 

 doit pas durer plus de cinq à six minutes. 



» Si la température est trop élevée, le carbone du creuset intervient 

 dans la réaction et la fonte borée renferme une quantité variable deborure 

 de carbone cristallisé. 



)) Les culots métalliques préparés soit au four à tube, soit au four élec- 

 trique, sont concassés etattaquéspar l'acide chlorhydrique étendu dedeux 

 à trois fois son volume d'eau. On dissout ainsi l'excès de fer et il reste en- 

 suite une matière cristalline qu'on lave à l'eau, puis à l'alcool et à l'éther 

 pour éviter dans sa dessiccation l'action simultanée de l'acide carbonique 

 et de l'humidité. Les cristaux obtenus dans ces conditions présentent une 

 composition constante. C'est le borure de fer de formule BoFe. 



» Propriétés. — Le borure de fer se présente en cristaux brillants, de 

 plusieurs millimètres, d'un gris un peu jaunâtre. Sa densité est de 7, i5 à 

 18". Ces cristaux sont inaltérables dans l'air ou dans l'oxygène sec. En 

 présence de l'air humide, ils se recouvrent avec facilité d'une couche 

 ocreuse ( '). 



» Chauffés dans un courant de chlore au rouge, ils sont attaqués avec 

 incandescence et le chlore s'unit au bore et au fer. Le brome attaque ce 

 composé plus facilement et il semble se former un bromure double de 

 bore et de fer. L'iode est sans action à iioo". Il en est de même pour 

 l'acide iodhvdrique. 



(') Si l'on opère sur la cuve à mercure en présence d'une petite quantité d'eau et 

 d'un volume d'air déterminé, on constate, après vingt-quatre heures, une diminution 

 notable d'oxygène et l'on voit que chaque parcelle de borure s'est entourée d'une 

 couche gélatineuse ayant l'apparence de la rouille. 



